## JURNAL TEKNIK SIPIL : RANCANG BANGUN
http://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/rancangbangun
Uji Eksperimental Stabilisasi Tanah Lempung Dengan Menggunakan Pasir Dan Kapur
Prasetya Adi Putra 1 , Wilis Sutiono 2 , Rokhman 2
Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sorong Jl. Pendidikan No 27,Kota Sorong 98400 Email : tekniksipilsorong@gmail.com

## ABSTRAK
Tanah  yang  memiliki  daya  dukung  yang  tinggi  sangat  diperlukan  dalam  pembangunan  suatu  konstruksi.  Sifat  tanah dengan daya dukung yang rendah dapat diperbaiki dengan perbaikan tanah. Seperti halnya di daerah Kabupaten Sorong, karakteristik  tanah  di  wilayah  tersebut  mayoritas  tergolong  tekstur  halus.  Salah  satu  metode  yang  banyak  dilakukan adalah  metode  stabilisasi,  yaitu  stabilisasi  dengan  menggunakan  bahan additive .  Pada  penelitian  ini  digunakan  bahan additive berupa pasir dan kapur yang diharapkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya pada nilai CBR tanah lempung. Pengujian tanah meliputi sifat fisik dan mekanik, dengan menggunakan variasi penambahan pasir 20% pada setiap penambahan kapur 4%, 8%, 12% dan 16% dari berat sampel tanah. Penggunaan campuran pasir dan kapur dapat memperbaiki  sifat  fisik  dan  mekanik  tanah  lempung.  Pada  pengujian  fisik  seperti  batas-batas  Atterberg,  Indek Plastisitas  mengalami  penurunan  setelah  distabilisasi,  sementara  pada  pengujian  mekanik  CBR  ( unsoaked )  tanah  asli sebesar 15,76%, naik pada pencampuran kadar pasir 20% + kapur 4% dengan waktu pemeraman 7 hari sebesar 16,58%. Nilai CBR mengalami penurunan pada penambahan pasir 20% + kapur 8%, 12% dan 16%.
Kata kunci : CBR (California Bearing Ratio), Pasir dan Kapur, Stabilisasi Tanah, Tanah Lempung

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah Kabupaten Sorong (2014), Kabupaten Sorong memiliki luas wilayah 13.603,46  kilometer  persegi  dengan  luas  lautan 514,65  kilometer  pesegi  dan  luas  daratan  845,71 kilometer  persegi.  Kabupaten  Sorong  termasuk salah  satu  kabupaten yang  cukup pesat  dalam  hal perkembangan  di  Provinsi  Papua  Barat,  baik perkembangan infrastruktur seperti jalan, perumahan,  dan  kawasan  komersil  lainnya. Kondisi  umum  jaringan  jalan  di  Kabupaten Sorong  beberapa  tahun  terakhir  terus  mengalami penurunan. Beberapa sebab utama adalah kualitas konstruksi jalan yang belum optimal, pembebanan yang berlebihan, daya dukung tanah yang rendah, bencana  alam  seperti  longsor,  banjir,  dan  gempa bumi.  Dengan  melihat  kondisi  umum  jaringan jalan  tersebut  maka  pembangunan  jalan  perlu ditingkatkan.
Karakteristik  tanah  di  Kabupaten  Sorong terdiri  dari  tekstur  halus,  sedang,  kasar,  dan gambut.  Mayoritas  tanah  di  wilayah  Kabupaten Sorong memiliki tekstur halus. Ukuran butir tanah halus yaitu kurang dari 0,002 mm, tanah ini biasa di sebut dengan tanah lempung. Berdasarkan sifat yang  dimiliki,  tanah  lempung  pada  umumnya dikategorikan  material  tanah  dasar  ( subgrade ) yang  buruk.  Untuk  meningkatkan  daya  dukung tanah  lempung  tersebut  digunakan  metode
perbaikan  tanah  yang  pada  masa  ini  adalah metode stabilisasi.
Hardiyatmo,  H.C  (2010),  dalam  pengertian luas yang dimaksud stabilisasi adalah pencampuran  tanah  dengan  bahan  tertentu,  guna memperbaiki  sifat-sifat  tanah,  atau  dapat  pula stabilisasi tanah adalah usaha untuk merubah atau memperbaiki sifat-sifat teknis tanah agar memenuhi syarat teknis tertentu. Proses stabilisasi tanah  meliputi  pencampuran  tanah  dengan  tanah lain  untuk  memperoleh  gradasi  yang  diinginkan, atau  pencampuran  tanah  dengan  bahan-bahan buatan  pabrik,  sehingga  sifat-sifat  teknis  tanah menjadi  lebih  baik.  Untuk    merubah  sifat-sifat teknis  tanah  maka  dapat  dilakukan  dengan  cara penanganan  dari  yang  paling  mudah,  seperti pemadatan sampai teknik yang lebih mahal seperti pencampuran  pasir  dan  kapur.  Penambahan  pasir dan  kapur  ke  dalam  tanah  lempung  akan memperbaiki  sifat  tanah  dengan  menurunkan tingkat  plastisitas  tanah  dan  akan  merubah kapasitas daya dukungnya.
Dalam penelitian ini akan dijelaskan seberapa  besar  pengaruh  campuran  pasir  dan kapur  untuk  stabilisasi  tanah  lempung,  serta perubahan  daya  dukungnya  setelah  dicampur dengan pasir dan kapur.
Tujuan  merupakan  hal  terpenting  dari  suatu penelitian  agar  peneliti  dapat  mengarahkan
maksud dari penelitiannya. Tujuan dari penelitian ini  adalah  Mengidentifikasi  seberapa  besar pengaruh  pasir  dan  kapur  terhadap  nilai  CBR tanah

## 2. Metode
2.1. Lokasi Pengambilan Sampel Tanah
Gambar 1. Peta Daerah Jalan Makam, Kelurahan Malasom, Distrik Aimas,  Kabupaten Sorong
Sampel  tanah  yang  akan  diuji  adalah  jenis tanah  lempung,  yang  diambil  dari  Daerah  Jalan Makam,  Kelurahan  Malasom,  Distrik  Aimas, Kabupaten  Sorong.  Sampel  tanah  yang  diambil adalah sampel tanah terganggu ( distributed soil ).

## 2.2. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian    dilakukan  di  Laboratorium Mekanika  Tanah  Universitas  Muhammadiyah Sorong  .  Waktu  Penelitian  dimulai  pada  tanggal 10 mei sampai dengan tanggal 20 juli 2018.

## 2.3. Bahan dan Alat Uji
1. Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian dilaboratorium adalah :
a. Tanah  lempung  yang  diambil  sampel tanahnya  dari  Daerah  Jalan  Makam,
Kelurahan  Malasom,  Distrik  Aimas,
Kabupaten Sorong
b. Pasir yang diambil dari daerah Kelurahan  Malanu,  Distrik  Sorong
Utara, Kota Sorong
c. Kapur alami yang diambil dari pegunungan  Kampung  unggih,  Distrik Wayer, Sorong Selatan
2. Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian dilaboratorium :
a. Tabung  silinder  (mold)  berdiameter  15 cm  (6  inch)  dengan  volume  2837  cm³
(1/10  ft³)  yang  dilengkapi  dengan  alas dan  tabung  tambahan  di  bagian  atas yang disebut collar
b. Alat Penggoyang
c. Penumbuk  ( hammer )  berat  10  lbs (sekitar 4.5 kg)
d. Cawan alumunium
e. Timbangan f. Saringan atau ayakan lengkap g. Oven h. Desikator i. Piknometer 100 ml j. Hidrometer k. Gelas ukur l. Casagrande m. Pengukur  waktu  (jam  tangan, stop watch ) n. Alat tulis o. Laptop

## 2.4. Teknik Pengumpulan Data
Data-data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Data Primer
Data primer dalam penelitian ini adalah data yang  diperoleh  dengan  pengumpulan  langsung dilokasi penelitian. Data primer ini berupa :
a. Kadar Air
b. Berat Jenis
c. Batas-batas Atterberg d. Analisa Butiran e. Pemadatan ( Compaction )
f. CBR Laboratorium ( California Boaring Ratio )
2. Data Sekunder
Data-data  sekunder  yang  digunakan  dalam penelitian ini diambil dari referensi-referensi yang berkaitan  dengan  topik  yang  sedang  dibahas  baik melalui  penelitian  terdahulu,  jurnal,  buku-buku maupun media elektronik seperti website .

## 2.5. Pelaksanaan Pengujian
Pelaksanaan pengujian dilakukan di Laboratorium  Mekanika  Tanah,  Prodi  Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sorong. Pengujian yang dilakukan  dibagi  menjadi  2  bagian,  yaitu pengujian  untuk  mengetahui  sifat  fisik  tanah  dan pengujian CBR tanah dengan campuran pasir dan kapur,  adapun  pengujian  tersebut  adalah  sebagai berikut :
1. Pengujian Kadar Air
2. Pengujian Berat Jenis ( Specific Gravity )
3. Pengujian Atterberg Limit
4. Pengujian Analisa Butiran
5. Pengujian Pemadatan ( Compaction ) 6. Pengujian Nilai CBR Laboratorium
( California Boaring Ratio )
Pada pengujian tanah campuran, setiap kapur sebesar  4%,  8%,  12%,  dan  16%  dan  dilakukan pengujian  CBR  Laboratorium  tanpa  rendaman ( Unsoaked ).
2.6. Metode  Pencampuran  Pasir  dan  Kapur untuk Pengujian CBR
Metode  pencampuran  untuk  masing-masing persentase pasir dan kapur adalah:
1. Pasir  yang  telah  kering  oven  kemudian  di saring dengan lolos saringan No.4.
2. Kapur  yang  telah  kering  oven  kemudian  di saring dengan lolos saringan No.4.
3. Pasir  dan  kapur  dicampur  dengan  sampel tanah  yang  telah  ditumbuk  (butir  aslinya tidak  pecah)  dan  lolos  saringan  No.  4  (4,75 mm)  dengan  persentase  pasir  20%  ditambah kapur 4%, 8%, 12%, dan 16%.
4. Pencampuran dilakukan dengan cara menimbang  tanah,  pasir,  serta  kapur  sesuai kadar  masing-masing  pada  tiap  campuran kemudian  mencampurkan  ketiga  bahan tersebut  ke  dalam  pan  besar  dengan  cara mengaduknya secara perlahan sambil ditambahkan  air  sedikit  demi  sedikit  sesuai dengan kadar air optimum yang dibutuhkan.
5. Tanah yang sudah tercampur pasir dan kapur siap untuk dipadatkan lalu diperam selama 7 hari,  di  pastikan  agar  tidak  ada  udara  yang masuk pada benda uji tersebut.

## 2.7. Prosedur Pengujian
1. Pengujian Kadar Air
Proses  penentuan  kadar  air  untuk  tanah ditentukan berdasarkan SNI 1965:2008.
2. Pengujian Berat Jenis Pengujian ini berdasarkan SNI 1964:2008.
3. Pengujian Atterberg Limit Pengujian atterberg  limit meliputi  pengujian batas  cair  ( liquit  limit )  dan  batas  plastis ( plastis limit ).
a. Pengujian Batas Cair ( liquit limit ) Pengujian  ini  dilakukan  berdasarkan SNI 1967:2008.
b. Pengujian Batas Plastis ( Plastic Limit ) Pengujian  ini  dilakukan  berdasarkan SNI 1966:2008.
4. Pengujian Analisa Butiran Pengujian analisa butiran dibagi menjadi dua tahap  yaitu  uji  hydrometer  dan  analisa saringan.  Uji  hydrometer  bertujuan  untuk menentukan pembagian ukuran butiran tanah yang  lolos  saringan  No.  200  sedangkan  uji
analisa saringan bertujuan untuk menentukan pembagian  ukuran  butir  suatu  contoh  tanah. Pengujian  ini  dilakukan  berdasarkan  SNI 3423:2008.
5. Pengujian Pemadatan Pengujian  ini  dilakukan  berdasarkan  SNI 1743:2008.
6. Pengujian CBR Laboratorium Pengujian ini dilakukan berdasarkan dan SNI 1744:2012 dan SNI 03-1744-1989.

## 2.8. Pengujian Penentuan Jenis Tanah
Pengujian  ini  dilakukan  untuk  memastikan jenis  tanah  yang  digunakan  adalah  jenis  tanah lempung.  Dalam  pengujian  jenis  tanah  ini dilakukan  2  pengujian  dasar,  diantaranya  yaitu pengujian atterberg  limit dan  pengujian  analisis butiran.  Sampel  tanah  yang  di  ambil  dari  daerah Kelurahan  Malasom  Distrik  Aimas  Kabupaten Sorong  menunjukan  jenis  tanah  berlempung dengan  plastisitas  tinggi  dan  jenis  tanah  ini  yang kemudian  akan  digunakan  untuk  pengujian selanjutnya.
3. Hasil Penelitian
3.1. Hasil  Pengujian  Sifat  Fisik  dan  Mekanik Tanah Asli
Tabel 1. Hasil Pengujian Sifat Fisik dan Mekanik Tanah Asli No Pengujian Hasil 1 Berat Jenis (gr/cm3) 2,41 2 Batas Cair (%) 64,52 3 Batas Plastis (%) 27,29 4 Indeks Plastisitas (%) 37,23 5 Lolos Saringan 200 (%) 78,50 6 Kadar Air Optimum (%) 21,04 7 Berat Kering 1,583 Maksimum (gr/cm3) 8 CBR Laboratorium (%) 15,76 (Sumber : Hasil Laboratorium 2018)
3.2. Hasil  Pengujian  Sifat  Fisik  dan  Mekanik Tanah Asli, Pasir dan Kapur
Hasil  uji  sifat  fisik  dan  mekaniik  campuran tanah  lempung  dengan  semen    untuk  kadar campuran  5%,  10%,  15%  dan  20%  dapat  dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Hasil Pengujian Sifat Fisik dan Mekanik Tanah Asli, Pasir dan Kapur
No Pengujian Tanah Asli Pasir 20% Pasir 20% Pasir 20% Pasir 20% + + + + Kapur 4% Kapur 8% Kapur 12% Kapur 16% 1 Berat Jenis (gr/cm3) 2,41 2,72 2,58 2,55 2,43 2 Batas Cair (%) 64,52 50,70 49,06 48,02 46,40 3 Batas Plastis (%) 27,29 23,87 23,26 22,36 21,32 4 Indeks Plastisitas (%) 37,23 26,82 25,80 25,65 25,08 5 CBR Laboratorium (%) 15,76 16,58 12,54 8,91 7,95 (Sumber : Hasil Laboratorium 2018) 4. Pembahasan 4.1. Pengujian Tanah Asli
Hasil pengujian yang dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah Universitas Muhammadiyah Sorong di peroleh data sifat-sifat fisik  dan  sifat  mekanis  tanah  lempung.  Data  fisik untuk  pengujian  yaitu  berupa  uji  berat  jenis, batas-batas atterberg dan analisa butiran. Sedangkan  data  mekanis  yaitu  berupa  uji pemadatan dan CBR Laboratorium.
1. Pengujian Berat Jenis dan Atterberg Limit
Tabel 3. Hasil Pengujian Berat Jenis dan Atterberg Limit No Pengujian Hasil 1 Berat Jenis (gr/cm3) 2,41 2 Batas Cair (%) 64,52 3 Batas Plastis (%) 27,29 4 Indeks Plastisitas (%) 37,23
(Sumber : Hasil Laboratorium 2018)
Dari hasil pengujian laboratorium didapatkan nilai  berat  jenis  sebesar  2,41  gr/cm 3 ,  sedangkan untuk  pengujian atterberg  limit didapatkan  nilai batas cair (LL) sebesar 64,52%, nilai batas plastis (PL)  sebesar  27,29%.  Sehingga  nilai  indeks plastisitas (PI) sebesar 37,23%

## 2. Pengujian Analisa Butiran
Tabel 4. Hasil Pengujian Analisa Saringan Saringan Tertahan Lolos Nomor ø Lubang (mm) Berat (gr) % % Kumulatif % #  4 4,75 - - - 100 #  40 2,00 0,79 1,58 1,58 98,42 #  50 0,850 1,36 2,72 4,30 95,70 #  60 0,425 2,26 4,52 8,82 91,18 #  100 0,149 3,58 7,16 15,98 84,02 #  200 0,075 2,76 5,52 21,50 78,50 PAN - - - - - Berat Total 10,75
(Sumber : Hasil Laboratorium 2018)
Dapat  dilihat  pada  tabel  hasil  pengujian analisa  saringan  diatas,  bahwa  tanah  yang  lolos saringan  No.4  (4,75  mm)  sebesar  100%, sedangkan  tanah  yang  lolos  saringan  no.200 (0,075 mm) sebesar 78,50%.
Gambar 2. Grafik Distribusi Ukuran Analisa Butiran Tanah Asli
Dari  gambar  diatas  dapat  dilihat,  persentase butiran  terbesar  berada  pada  kategori  lanau,  hal ini  mungkin  terjadi  karena  tanah  yang  diambil tercampur  dengan  tanah  urugan  yang  memiliki kandungan lanau yang lebih besar.
3. Pengujian Pemadatan (Compaction) Tabel 5. Hasil Pengujian Pemadatan
( Compaction ) Uraian I II III Kadar Air 12 23 33 Optimum (%) Berat Kering 1,474  1,579  1,399 Maksimum (gr/cm3) (Sumber : Hasil Laboratorium 2018) Pengujian pemadatan dilakukan
menggunakan  tiga  sampel  dengan  kadar  air berbeda  yaitu  12%,  23%,  dan  33%,  sehingga didapatkan  berat  volume  kering  yaitu  1,474
7
gr/cm 3 untuk  kadar  air  12%,  1,579  gr/cm 3 untuk kadar  air  23%  dan  1,399  gr/cm 3 untuk  kadar  air 33%.
Gambar 3. Grafik Hubungan Kadar Air Optimum dan Berat Kering Maksimum
Dari  hasil  ketiga  pengujian  pemadatan tersebut  kemudian  diplotkan  kedalam  grafik hubungan  sehingga  membentuk  garis  hiperbolik. Dari  kurva  yang  telah  digambarkan  didapat  nilai kadar air optimum sebesar 21,04% dan kepadatan kering  maksimum  sebesar  1,583  gr/cm 3 .  Untuk mempermudah  penambahan  air  pada  pengujian CBR Laboratorium maka nilai kadar air optimum dibulatkan menjadi 21%.
4. Pengujian CBR Laboratorium
Tabel 6. Hasil Pengujian CBR Laboratorium Tanah Asli No  Sampel Penetrasi   Penetrasi Nilai CBR 0,1" 0,2" (%) 1 I 16,03 13,98 15,01 2 II 17,27 15,62 16,44 3 III 16,03 15,62 15,83 Rata-rata 15,76
(Sumber : Hasil Laboratorium 2018)
Pada  sampel  satu  diperoleh  nilai  CBR sebesar  15,01%,  sampel  dua  sebesar  16,44%  dan sampel  tiga  sebesar  15,83%.  Sehingga  nilai  CBR rata-rata yang diperoleh sebesar 15,76%.

## 4.2. Klasifikasi Tanah Asli
1. Sistem Klasifikasi USCS
Adapun hasil pengujian laboratorium
menunjukan  data  properties  tanah  yang  diperoleh adalah :
a. Tanah  yang  lolos  saringan  no.200  = 78,50%
b. Batas Cair (LL) = 64,52%
c. Indeks Plastisitas (PI) = 37,23%
Gambar 4. Grafik Hubungan Indeks Plastisitas dan Batas Cair USCS
Dapat  dilihat  pada  gambar  4, bahwa  hasil pengeplotan menunjukan satu titik temu dari hasil batas  cair  (LL)  dan  indeks  plastisitas  (PI),  yang mana  titik  temu  ini  menjelaskan  jenis  tanah  yang telah  diuji.  Dengan  merujuk  pada  gambar  tesebut maka  tanah  berbutir  halus  pada  daerah  Jalan Makam,  Kelurahan  Malasom,  Distrik  Aimas, Kabupaten  Sorong  termasuk  kedalam  kelompok CH  yaitu  tanah  lempung  anorganik  dengan plastisitas  tinggi,  lempung  gemuk  ( fat  clays ) dengan  nilai  indeks  plastisitas  sebesar  37,23% (plastisitas  tinggi).  Untuk  lebih  jelasnya  dapat dilihat  pada  tabel  Klasifikasi  Tanah  Sistem Unified.
2. Sistem Klasifikasi AASHTO
Gambar 5. Grafik Hubungan Indeks Plastisitas dan Batas Cair AASHTO
Berdasarkan gambar  5  di  atas  maka  tanah lempung  yang  berasal  dari  daerah  Jalan  Makam, Kelurahan  Malasom,  Distrik  Aimas,  Kabupaten Sorong  dapat  dikategorikan  kedalam  kelompok tanah  berlempung  A-7-6.  Untuk  lebih  jelasnya dapat  dilihat  pada  tabel  Klasifikasi  Tanah  Sistem AASHTO.
4.3. Pengujian Pencampuran Tanah Lempung, Pasir dan Kapur 1. Pengujian Berat Jenis (GS) Tabel 7. Hasil Pengujian Berat Jenis Tanah Campuran dengan Pasir dan Kapur No Kadar Pasir   Kadar Kapur Hasil (%) (%) (gr/cm3) 1 0 0 2,41 2 20 4 2,72 3 20 8 2,58 4 20 12 2,55 5 20 16 2,43
(Sumber : Hasil Laboratorium, 2018)
Gambar 6. Grafik Pengaruh Penambahan Pasir dan Kapur Terhadap Berat Jenis (GS)
Dari  hasil  pengujian  berat  jenis  tanah campuran  yang  dicampur  pasir  dan  kapur, didapatkan  nilai  berat  jenis  mengalami  kenaikan tertinggi  pada  kadar  penambahan  kapur  4% sebesar  2,72  gr/cm 3 .  Dapat  dilihat  yang  awalnya berat  jenis  sebelum  penambahan  pasir  dan  kapur didapat  2,41  gr/cm 3 dan  setelah  penambahan  4% kapur berat  jenis  meningkat  menjadi 2,72  gr/cm 3 . Namun  pada  penambahan  kapur  8%,  12%,  dan 16%  mengalami  penurunan  dari  penambahan kapur 4%, dengan penambahan kapur 8% sebesar 2,58  gr/cm 3 ,  12%  sebesar  2,55  gr/cm 3 dan penambahan kapur 16% sebesar 2,43 gr/cm 3 .
2. Pengujian Atterberg Limit
Tabel 8. Hasil Pengujian Atterberg Limit dengan Campuran Pasir dan Kapur No Kadar  Kadar LL PL PI Pasir Kapur (%) (%) (%) (%) (%) 1 0 0 64,52 27,29 37,23 2 20 4 50,70 23,87 26,82
3 20 8 49,06 23,26 25,80 4 20 12 48,02 22,36 25,65 5 20 16 46,4 21,32 25,08 (Sumber : Hasil Laboratorium, 2018)
Gambar 7. Grafik Pengaruh Penambahan Pasir dan  Kapur Terhadap Batas Cair (LL)
Dari  gambar  7,  dengan  bertambahnya persentase  kadar  kapur  dapat  dilihat  nilai  batas cair  (LL)  mengalami  penurunan  dari  batas  cair (LL)  tanah  asli.  Yang  awalnya  nilai  batas  cair tanah  asli  sebesar  64,52%  turun  mencapai  46,4% pada penambahan persentase kadar kapur 16%.
Gambar 8. Grafik Pengaruh Penambahan Pasir dan Kapur Terhadap Batas Plastis (PL)
Dari  gambar  8,  sama  halnya  dengan  batas cair  (LL),  nilai  batas  plastis  (PL)  mengalami penurunan  dari  nilai  batas  plastis  (PL)  tanah  asli sebesar 27,29% menjadi 21,32% pada penambahan persentase kadar kapur 16%.
Gambar 9. Grafik Pengaruh Penambahan Pasir dan Kapur Terhadap Indeks Plastisitas (PI)
Dari  gambar  9,  hasil  pengujian  batas  cair (LL) dan batas plastis (PL) mengalami penurunan maka  indeks  plastis  (PI)  ikut  menurun  dari  setiap penambahan  persentase  kadar  kapur.  Hal  ini menunjukan dengan penambahan  pasir  dan  kapur dapat mengurangi keplastisan tanah.
3. Pengujian CBR Laboratorium
Hasil pengujian CBR Laboratorium
( unsoaked )  dengan  campuran  kapur  dapat  dilihat pada tabel 9 sampai tabel 13.
Tabel 9. Hasil Pengujian CBR ( unsoaked ) dengan Campuran Pasir 20 % dan Kapur 4%
No  Sampel Penetrasi   Penetrasi Nilai CBR 0,1" 0,2" (%) 1 I 17,27 16,44 16,86 2 II 17,27 15,62 16,44 3 III 17,27 15,62 16,44 Rata-rata 16,58 (Sumber : Hasil Laboratorium, 2018)
Tabel 10. Hasil Pengujian CBR ( unsoaked ) dengan Campuran Pasir 20 % dan Kapur 8%
No  Sampel Penetrasi   Penetrasi Nilai CBR 0,1" 0,2" (%) 1 I 12,33 12,33 12,33 2 II 13,57 12,33 12,95 3 III 12,33 12,33 12,33 Rata-rata 12,54 (Sumber : Hasil Laboratorium, 2018)
Tabel 11. Hasil Pengujian CBR (unsoaked ) dengan Campuran Pasir 20 % dan Kapur 12%
No  Sampel  Penetrasi   Penetrasi Nilai CBR
0,1" 0,2" (%) 1 I 9,87 9,87 9,87 2 II 8,63 8,22 8,43 3 III 8,63 8,22 8,43 Rata-rata 8,91 (Sumber : Hasil Laboratorium, 2018) Tabel 12. Hasil Pengujian CBR ( unsoaked )
dengan Campuran Pasir 20 % dan Kapur 16% No  Sampel Penetrasi   Penetrasi Nilai CBR 0,1" 0,2" (%) 1 I 7,4 7,4 7,40 2 II 8,63 8,22 8,43 3 III 8,63 7,4 8,02 Rata-rata 7,95 (Sumber : Hasil Laboratorium, 2018)
Tabel 13. Rekapitulasi Hasil Pengujian CBR Laboratorium Tanah asli dengan Campuran Pasir
dan Kapur No Kadar Pasir   Kadar Kapur CBR (%) (%) (%) 1 0 0 15,76 2 20 4 16,58 3 20 8 12,54 4 20 12 8,91 5 20 16 7,95 (Sumber : Hasil Laboratorium, 2018)
Gambar 10. Grafik Pengaruh Penambahan Pasir dan Kapur Terhadap Nilai CBR Laboratorium
Dari  gambar  dan  tabel  hasil  pengujian  CBR Laboratorium,  dapat  dilihat  dengan  penambahan pasir  20%  +  kapur  4%,  8%,  12%  dan  16%  nilai CBR  naik  dari  tanah  asli  hanya  pada  persentase kadar  pasir  20%  +  kapur  4%  sebesar  16,58%. Nilai CBR mengalami penurunan pada
penambahan  pasir  20%  +  kapur  8%,  12%  dan 16%.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang  telah  dilakukan  terhadap  sampel  tanah lempung  yang  distabilisasi  menggunakan  pasir dan  kapur,  maka  diperoleh  kesimpulan  dengan penambahan pasir 20% + kapur 4%, 8%, 12% dan 16%  nilai  CBR  naik  dari  tanah  asli  pada penambahan  pasir  20%  +  kapur  4%  sebesar 16,58%.  Nilai  CBR  mengalami  penurunan  pada penambahan  pasir  20%  +  kapur  8%  sebesar 12,54%,  12%  sebesar  8,91%  dan  16%  sebesar 7,95%.

## 6. Referensi
Anggreni, N, (2017). Uji Eksperimental Stabilisasi Tanah Lempung Dengan Menggunakan  Pasir  Terhadap  Tingkat Kepadatan Tanah , Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Arifin,  Y.F,  Markawie  (2013). Stabilisasi  Tanah
Lempung Lunak dengan Kapur Pada Kondisi Kadar  Air  Lapangan .  Universitas  Lambung Mangkurat. INFO Teknik Volume 14 No. 1. Asfian,  A.I,  (2017). Stabilisasi  Tanah  Kabupaten Sorong  dengan  Kapur  sebagai  Lapisan Perkerasan ,  Universitas  Muhammadiyah Sorong, Papua Barat. Hardiyatmo, H.C, (2010). Stabilisasi Tanah Untuk Perkerasan Jalan , Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Pangestu,  D.A,  (2013). Studi  Daya  Dukung Stabilisasi Tanah Lempung Lunak Menggunakan  Campuran  Abu  Ampas  Tebu Dan  Abu  Sekam  Padi  Dengan  Semen ,
Universitas Lampung. Bandar Lampung Prihatini,  R,  (2013). Pengaruh  Perendaman Terhadap Stabilisasi  Tanah  Lempung Lunak
Menggunakan  Abu  Ampas  Tebu  (Bagasse Ash) , Universitas Lampung, Bandar Lampung. Rahmayasa,  D,  (2013). Studi  Daya  Dukung Stabilisasi Tanah Lempung Lunak Menggunakan  Campuran  Abu  Ampas  Tebu Dan  Semen ,  Universitas  Lampung.  Bandar
Lampung Soedarmo, G.D & Purnomo, E, (1997). Mekanika Tanah 1 , Yogyakarta SNI  Revisi  03  -  1965  –  1990  ke  1965  –  2008
Metode Pengujian Kadar Air
SNI Revisi dari 03 – 1967 – 1990 ke 1967 – 2008 Metode  Pengujian  Batas  Cair  Dengan  Alat Casagrande
SNI Revisi dari 03 – 1966 – 1990 ke 1966 – 2008
Metode Pengujian Batas Plastis
SNI Revisi dari 03 – 1964 – 1990 ke 1964 – 2008
Metode Pengujian Berat Jenis Tanah
SNI Revisi dari 03 – 3423 – 1994 ke 3423 – 2008 Metode  Pengujian  Analisis  Ukuran  Butiran Tanah Dengan Alat Hidrometer
SNI Revisi dari 03 – 1743 – 1989 ke 1742 – 2008 Metode  Pengujian  Kepadatan  Berat  Untuk Tanah SNI  174-2012  Revisi  dari  SNI  03-1744-1989
Metode Pengujian CBR Laboratorium Sutarman,  E,  (2013). Konsep  &  Aplikasi Mekanika Tanah , Yogyakarta
Wesley,  L.D,  (2017). Mekanika  Tanah  Edisi
Baru , Yogyakarta
Yulianti,  D,  /D11108297. Klasifikasi  Tanah Berdasarkan  CBR .  Retrived  September  18, 2017, from https://kupdf.net/download/klasifikasi-tanah- berdasarkan-
cbr_59beae4308bbc5530f686ed5_pdf .